图5 矿藏与细菌细胞构成的絮团的SEM相片和示意图 图6 矿藏与胞外产品构成的絮团的SEM相片和示意图 (三)选择性絮凝研讨 对用细菌细胞,EBP和ECP从黄铜矿和方铅矿二元混合物中选择性别离方铅矿进行了实验。从表1成果能够看出,在有细菌细胞存在时能够别离出71.4%的方铅矿,在有EBP存在时,能够别离出92.3%的方铅矿。在pH 8.5~9时,有细菌细胞存在时能够别离出70.2%的方铅矿,在有EBP存在时,可别离出89.7%的方铅矿。 表1 在有细菌细胞(5×108个细胞/mL)和P. Polreyxa 菌的EBP (50mg/g)存在时,从黄铜矿和方铅矿混合物(质量比1∶1)中选择性絮凝黄铜矿脱泥段编号 (每段3min)不同pH时方铅矿去除(累积)/%6.5~78.5~9细胞EBP细胞EBP1 2 3 4 522.6 41.8 61.8 68.0 71.425.6 49.7 69.9 81.2 92.331.2 56.7 62.3 69.8 70.233.0 45.6 70.2 85.1 89.7 图4,c成果标明,ECP并不能明显影响黄铜矿的沉降率。相同调查了在与ECP效果后从黄铜矿和方铅矿二元混合物中别离方铅矿的状况。表2标明,在pH 6.5~7规模,可别离出87.2%黄铜矿,在pH 8~8.5规模可别离81%黄铜矿。 表2 在有从P. polymyxa,菌上清液中别离出的ECP(l00mg/g) 存在时,从黄铜矿和方铅矿(质量比1∶1)混合物中选择性絮凝黄铜矿脱泥段编号 (每段2min)不同pH时黄铜矿去除率(累积)/%6.5~78~8.51 2 3 4 540.1 62.3 71.9 82.3 87.235.0 59.7 68.7 79.6 81.0 (四)微量浮选实验 也研讨了与细菌细胞、EBP和ECP效果后的黄铜矿和方铅矿的浮选行为。断定了在有捕收剂,例如PIPX存在时与EBP和ECP效果后的矿藏浮选行为。从图7能够看出,与细菌细胞、EBP和ECP效果后,黄铜矿的浮选收回率为20%。但是,与EBP效果后,方铅矿表现出疏水行为。在pH3,方铅矿的浮选收回率由25%增至与EBP效果后的45%。在pH 6时浮选收回率为65%pH 9降至45%。但是,与细菌细胞和ECP效果后,方铅矿的收回率下降。图7 不同pH下与细菌细胞、ECP效果后的黄铜矿(上) 和方铅矿(下)的浮选收回率 -不与药剂效果;-与细菌细胞效果;-与EBP效果;-与ECP效果 (五)微量别离浮选实验 在研讨过经不同生物试剂处理过的单矿藏浮选行为之后,又研讨了用不同生物试剂从黄铜矿和方铅矿二元混合物中别离黄铜矿的可能性。为了进步别离功率,增加异丙基黄原酸钾(PIPX)。表3为选用细菌细胞,EBP和ECP时,选择性浮选别离实验成果。从表3能够看出,与细菌细胞效果后,经PIPX(1×10-3mol/L)调整后,混合物中黄铜矿的收回率为49.9%,方铅矿的收回率为44%。当PIPX浓度降至5×10-4mol/L时,黄铜矿的收回率为44.4%,方铅矿收回率为37.2%。但是,当混合物先与PIPX(1×10-3mil/L)效果,然后再与细菌细胞效果,则黄铜矿的收回率为48%,方铅矿的收回率为47.9%.当PIPX浓度降至5×10-4mol/L时,黄铜矿的收回率为39.2%,方铅矿的收回率为38.8%.当混合物先与EBP效果,然后与PIPX (5×10-4mol/L)调理,黄铜矿的收回率为29.1%,方铅矿为81.4%。但是,与ECP效果后,黄铜矿的浮选收回率为49.6%,方铅矿收回率为14.1%。 表3 在pH6~6.5,用PIPX为捕收剂,用细菌细胞、EBP和ECP处理后,黄铜矿和方铅矿的别离浮选成果实验条件细胞/生物 试剂浓度PIPX浓度 /mol·L-1黄铜矿 收回率/%方铅矿 收回率/% 先与细胞效果,然后用PIPX处理2×109个细胞/mL1×10-349.944 先与细包效果,然后用PIPX处理5×10-444.437.2 先与PIPX效果,然后细胞处理2×109细胞/mL1×10-34847.9 先与PIPX效果,然后细胞处理5×10-439.238.8 先与EBP效果,然后用PIPX处理50mg/g5×10-429.181.4 先与EBP效果,然后用PIPX处理100mg/g5×10-449.614.1 四、定论 由本实验成果可得到如下首要定论 (一)Paenibacillus polymyxa菌细胞能够激烈地吸附在黄铜矿和方铅矿表面上。 (二))但是,细菌胞外产品,如生物蛋白质和外胞多糖,在黄铜矿上的吸附量高于方铅矿。 (三)与细菌效果后黄铜矿和方铅矿的絮凝程度增强。与生物蛋白质效果后促进黄铜矿絮凝,但是外胞多糖可增强方铅矿的絮凝。 (四)在pH高于6时,生物蛋白质增强方铅矿的浮选。 (五)在天然pH下,经过操控生物蛋白质和外胞多糖的调理的生物诱导絮凝能够使方铅矿与黄铜矿有效地别离。相似地,先与生物蛋白质效果能够增强方铅矿从黄铜矿中的选择性浮选。